## SINTESIS DAN ANALISIS KANDUNGAN MINERAL DAN KARAKTERISTIK SIFAT LISTRIK NANOPARTIKEL PASIR BESI PANTAI TELINDUNG  KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Laelatul Asri, Lalu A. Didik * , Bahtiar
Program Studi Tadris Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram Jalan Gajah Mada No. 100. Jempong Baru Mataram, NTB, Indonesia
*e-mail: laludidik@uinmataram.ac.id

## Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan mineral serta karakteristik sifat listrik sampel  nanopartikel  pasir  besi  pantai  Telindung.  Sintesis  nanopartikel  pasir  besi  dapat dilakakukan  dengan  metode  kopresipitasi.  Dalam  peroses  kopresipitasi  peneliti menggunakan  larutan  HCl  serta  NH 4 OH  untuk  membuat  sebuah  sampel  pasir  besi berukuran  nano  (nanopartikel)  sebanyak  5  sampel  dengan  jarak  pengambilan  sampel yang  berbeda-beda  yaitu  3  meter,  6  meter,  9  meter,  12  meter,  dan  15  meter.  Masing- masing    sampel  yang    sudah  jadi  selanjutnya  dianalisis  kandungan  mineralnya menggunakan AAS. Hasil menunjukan bahwa semakin tinggi jarak pengambilan sampel maka  semakin  tinggi  kandungan  mineral  yakni  Fe  total  pada  sampel  nanopartikel  pasir besi  (8,28 %, 8,79%, 8,85%, 9,07 % dan 9,74 %). Karakteristik sifat listrik yakni resistivitas menggunakan  4  titik  probe  dengan  serangkaian  alat  catu  daya  dan  multimeter  dengan melakukan 1 sampel 5 kali pengukuran sehingga memperoleh nilai resistivitas (8,3 x 10 4 Ωm, 9,1 x 10 4 Ωm , 9,6 x 10 4 Ωm , 10 Ωm,3 x 10 4 Ωm , 11,3 x 10 4 Ωm), untuk dielektrisitas menggunakan plat sejajar dengan LCR meter, satu sampel sebanyak 10 kali pengukuran sehingga memperoleh nilai konstanta dielektrik (6,4 x 10 4 F, 7,9 x 10 4 F, 9,8 x 10 4 F, 11,6 x 10 4 F dan  13,1 x 10 4 ). Jadi  dapat dikatakan bahawa semakin tinggi  nilai kandunngan mineral  yakni  Fe  total  maka  semakin  tinggi  nilai  dari  karakteristik  sifat  listrik  yaitu resistivitas dan dielektrisitas .
Kata kunci: nanopartikel, kandungan mineral, resistivitas,  dielektrisitas  AAS

## Abstract
This  study  aims  to  determine  the  mineral  content  as  well  as  the  characteristics  of  the electrical  properties  of  the  iron  sand  nanoparticle  samples  of  the  Telindung  beach. Synthesis  of  iron  sand  nanoparticles  can  be  done  by  sharing  one  method,  namely  the coprecipitation method. In the coprecipitation process, researchers used HCl and NH4OH solutions  to  make  a  sample  of  nano-sized  iron  sand  (nanoparticles)  of  5  samples  with different  sampling  distances  of 3  meters,  6  meters,  9  meters,  12  meters,  and  5  meters. Each finished sample is then analyzed for its mineral content using AAS. The results shows that the higher the sampling distance, the higher the mineral content, namely the total Fe in  the  sample  of  iron  sand  nanoparticles  (8.28%,  8.79%,  8.85%,  9.07%  and  9.74%). Characteristics of electrical properties namely resistivity using 4 point probes with a series of power supply devices and multimeters by making 1 sample 5 times the measurement so that the value of resistivity (8.3 x 104 ,m, 9.1 x 104 Ωm, 9.6 x 104 Ωm, 10 Ωm, 3 x 104 Ωm, 11.3 x 104 Ωm), for dielectricity using a plate parallel to the LCR meter, one sample of 10 times the measurement so as to obtain the value of the dielectric constant (6.4 x 104 F, 7.9 x 104 F, 9 , 8 x 104 F, 11.6 x 104 F and 13.1 x 104). So it can be said that the higher the value of minerl candlengan that is the total Fe, the higher the value of the characteristic electrical properties are resistivity and dielectricity.
Keywords : Nanoparticles, Mineral content, Resistivity, Dielectricity, AAS

## PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang mempunyai potensi sumber daya alam dan mineral yang melimpah salah satunya yaitu pasir  besi  (Sobirin et  al. ,  2016).  Selain mempunyai  sumber  daya  yang  melimpah Indonesia  juga  terdiri  dari  beberapa  pulau salah satunya pulau Lombok yang berada di Nusa Tenggara Barat (NTB). Pulau Lombok memiliki  garis  pantai  dengan  panjang  yaitu 2.333  km  tentunya  banyak  terdapat  pasir besi alam yang potensial untuk dikembangkan  serta  dibudidayakan  salah satunya  di  pantai  Telindung  yang  terletak didusun Mudung desa Anggaraksa kecamatan Pringgabaya (Susilawati, 2018).
Pasir pantai adalah komoditas penting sebagi  bahan  bangunan    dan  industri tambang  karena  terdapat  endapan  pasir besi  didalamnya  (Saniah,  Purnawan  & Karina, 2014). Pasir besi merupakan bahan alam  yang  tersedia  sangat  melimpah  di Indonesia dan umumnya memiliki komposisi utama yaitu besi oksida (Fe 2 O 3 dan Fe 3 O 4 ), silikon oksida (SiO 2 ) dan senyawa-senyawa lain,  seperti    Fe,  Ni,  dan  Zn  dengan  kadar yang  lebih  kecil  (Anes  Yulianingsih,  2016). Kandungan  besi  (Fe)  dalam  pasir  besi banyak  dimanfaatkan  sebagai  bahan  baku pembuatan  baja,  semen,  dan  lain-lain, dimana kandungan oksida dan  Fe pasir besi dapat dibedakan secara fisika ataupun kimia (Tamuntuan, Tongkukut, & Pasau, 2017).
Nanopartikel  magnetik  memiliki  sifat yang  sebagian  besar  bergantung  pada ukuran  butir  dari  nanopartikel  magnetic  itu sendiri. Dimna ukuran sebuah partikel relatif kecil  sehingga  membuat  material  tersebut sangat reaktif terhadap medan magnet luar, akan  tetapi  jika  medan  magnet  tersebut pengaruhnya  dihilangkan  maka  secara perlahanlahan  sifat  dari  material  itu  sendiri akan sangat mirip dengan material
paramagnetik (Rahmi, 2018).
Pasir besi berukuran nano mempunyai  sifat  ferimagnetik  memiliki peluang  aplikasi  yang  luas.  Pengaplikasian pasir  besi  yang  berukuran    nanopartikel merupakan sebuah kebutuhan yang diperlukan  untuk  memenuhi  bahan  baku industri di bidang elektronik yang perkembangan  dan  kebutuhan  semakin meningkat, seperti dalam aplikasi di bidang
industri  yaitu  keramik,  katalis,  energy storage,  magnetic  data  storage,  ferofluida, absorbent  maupun  dalam  diagnosis  medis (Nengsih, 2018). Untuk mengetahui karakteristik  dari  sifat  listrik  sebuah  bahan yakni dielektrisitas dan resistivitas. Konstanta dielektrik
adalah kemampuan mengenai ukuran suatu material  untuk  menyimpan  suatu  muatan listrik,  dimana  dalam  bentuk  skalar,  dapat dijabarkan sebagai berikut :
D = ԑE
(1)
D  merupakan  displacement  elektrik yang  akan  diukur  (C/m2),  ɛ  adalah permeativitas  listrik  serta  E  merupakan medan listrik (V/m) (Didik, 2016).
Suatu  dielektrik  bila  diberi  muatan listrik,  maka  muatan  itu  akan  tinggal terlokalisir di daerah dimana muatan itu akan di tempatkan. Sifat dielektrik bisa disubsitusikan  melalui  nilai  kapasitansi seperti pada persamaan di bawah ini :
𝜀 = ∁ × 𝐴 𝑑 × 𝜀 0 (2)
Dengan 𝜀 merupakan konstanta dielektrik, 𝜀 0 merupakan permitivitas hampa udara sebesar   8,85 x 10 -12 F/m, k , untuk d itu  sendiri  yaitu    jarak  antar  pelat  dan  A merupakan luas pelat (Gulita, Trihandaru, & Shanti, 2015). Sedangkan resistivitas merupakan  karakteristik  bahan  yang  dapat menunjukkan  suatu  kemampuan  bahan tersebut  untuk  menghantarkan  arus  listrik. Semakin  bertambah  besar  nilai  resistivitas suatu  bahan  maka  semakin  sulit  bahan tersebut  akan  mengahantarkan  arus  listrik. Begitu  juga    sebaliknya  terhadap  nilai resistivitas  yang  lebih  rendah  maka  akan semakin mudah bahan tersebut menghantarkan arus listrik (Cahyono, Wijaya & Arivah, 2017).
Pengukuran resistivitas terhadap bahan  yakni  menggunakan  metode  empat titik  Probe  seperti  gambar  di  atas,  secara umum  dirumuskan  seperti  dalam  konsep konfigurasi Wenner :
𝜌 = 𝐾 𝑉 𝐼 atau 𝜌 = 𝑅 .𝐴 𝐿 (3)
Dimana K merupakan faktor  geometri, I  yaitu  arus  mengalir  antara  probe  bagian luar  serta  V  merupakan  tegangan  terukur
antara  probe  bagian  dalam,  dan  R merupakan resistansi (Saputro, 2016).
Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)  merupakan  suatu  metode  analisis untuk  penentuan  unsur-unsur  logam  dan metaloid yang berdasarkan pada penyerapan  (absorpsi)  radiasi  oleh  atom- atom  bebas  unsur  tersebut  (Rina,  Baiq Safitri, 2018).
Metode Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)
berprinsip terhadap absorbsi cahaya oleh atom, atom- atom yang menyerap cahaya pada panjang gelombang  tertentu,  bergantung  pada  sifat unsurnya  itu  sendiri.  Seperti  natrium menyerap  pada  589  nm,  uranium  pada 358,5  nm  dan  kalium  pada  766,5  nm. Cahaya terhadap gelombang ini mempunyai yang  cukup  energi  untuk  merubah  tingkat energi  elektronik  suatu  atom.  Dengan absorpsi energi, menandakan bahwa memperoleh  lebih  banyak  energi,  dimana suatu  atom  pada  keadaan  dasar  dinaikkan tingkat energinya ke tingkat eksitasi, seperti Na  (Noor,  Muhammad,  Azid,  Shirwan,  & Sani, 2018).
Penelitian mengenai pasir besi sebelumnya  telah  dilakuakn  yaitu  tentang potensi  nanopartikel  magnetit  pasir  besi lampanah  aceh  besar  melalui  studi  kajian teknik pengolahan sintesis dan karakteristik struktur  (Yulianingsih,  2016).  Karakteristik mineralogy  endapan  pasir  besi  di  daerah Galela  Utara  kabupaten  Halmahera  Utara provinsi  Maluku  Utara  tentang  Uji  sifat magnetik  pasir  besi  pantai  di  Kabupaten Lumajang  melalui  induksi  elektromagnetik (Lamburu, Syafri, Yuningsih, & Utara, 2017). Berbagi metode sudah di lakukan mengenai pasir besi saat ini masih terus dilakukan oleh kalangan  peneliti  di  seluruh  dunia  seperti metode  X-Ray  Diffraction  (XRF),  X-Ray Diffraction (XRD), resistiviatas dan delektrisitas dan lain-lain.
Dari  uraian  diatas  sehingga  peneliti melakukan  penelitian  yang  bertujuan  untuk mengetahui kadungan mineral dan karakteristik  sifat  listrik  (resistivitas  dan dielektrisitas)  nanopartikel  pasir  besi  pantai telindung dusun Mudung desa Anggarakksa kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur

## METODE
Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September – Desember 2019 di Laboratorium Fisika Universitas Islam Negeri  Mataram.  Nanopartikel  pasir  besi pantai  Telindung  Dusun  Mudung  Desa Anggaraksa Kecamatan Pringgabaya Kabupaten Lombok Timur. Adapun langkah- langkah  yakni  membuat  sampel  pasir  besi menjadi  ukuran  nano  dengan  menggunakn metode kopresipitasi. dengan menggunakan larutan sebaggi pelarut pasir besi yakni HCl kosentrasi 37% dan  NH 4 OH  konsentrasi 25 % . Menimbang pasir besi menggunakan neraca digital sebanyak 15 gram, Mengukur volume  HCl  sebanyak  20  ml  dan  NH 4 OH sebanyak  25  ml  menggunakan  gelas menggunakan gelas ukur, Selanjutnya pasir besi  dilarutkan  kedalam  larutan  HCl  dan diaduk menggunakan magnetik stirrer samapi  homogen,  Kemudian  larutan  yang terbentuk  disaring  dengan  kertas  saring, Selanjutnya larutan hasil saringan kemudian ditetesi NH 4 OH tetes demi tetes menggunakan  pipet  tetes  sebanyak  20  ml samapai  menghasilkan  endapan  berwarna
hitam, Mengambil hasil endapan dan di cuci berulang-ulang dengan aquades hingga Ph- 7  Mencuci  hasil  pengendapan  dengan aquades  sebanyak  3  kali  pencucian, Selanjutnya hasil endapan yang telah dicuci kemudian disaring dengan kertas saring dan dikeringkan dengan oven pada suhu 200 o C selama 2 jam. Sampel yang telah terbentuk akan  di  ukur  kandungan  mineral  pasir  besi menggunakan Atomic Absorption Spectroscopy (AAS)  di  BPTP  NTB,  dan mengukur  karakteristik  sifat  listrik  yakni resistivitas  menggunakn  4  titik  probe  dan mengukur  nilai  dielektrisitas  menggunakan LCR meter yang dilaksanakan di Laboratorium Fisika UIN Mataram.

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Metode  kopresipitasi  adalah  salah suatu  metode  sintesis  senyawa  anorganik yang berprinsip pada pengendapan dimana lebih  dari  satu  substansi  secara  bersama- sama,  metode  ini  juga  dapat  mengontrol ukuran suatu partikel. Untuk mengoptimalkan
parameter-parameter
sintesis  yakni  suhu,  bahan  pelarut,  pH
larutan, kecepatan pengadukan, konsentrasi  garam  logam,  konsentrasi kopresipitan, lama pengadukan dan konsentrasi  surfaktan,  dilihat  dari  hasil sintesis  yakni  seperti  lumpur  sebelum  di panaskan  dan  akan  seperti  tanah  yang memiliki tekstur sangat halus, dimana waktu penumbuhan  relatif  lebih  singkat,  hal  ini dapat terlihat jelas dari hasil penelitian yang telah  dilakukan  pada  gambar  berikut (Muflihatun, 2015) :
Gambar 1. Hasil sintesis nanopartikel melalui metode koopresipitasi
Naonopartikel magnetite (Fe 3 O 4 ) sendiri  merupakan satu  material  magnetik yang  terbentuk  dari  spinel  dan  ferrit,  dan memiliki  sifat  superparamagnetik  ketika mencapai  ukuran    kurang  dari  20  nm. Terdapat  kelebihan  dari nanopartikel  Fe 3 O 4 dilihat  dari  manfaat  penerapannya  yang cukup luas mulai dari ferrofluids , Electromagnetic , magnetic tomography (MRT), biosensor Surface Plasmon resonance (SPR),  dan High  gradient magnetic  separation untuk  teknik  purifikasi dan lain-lain (Mustawarman et al. , 2015).
Pada  umumnya  kandungan  mineral yang  terdapat  pada  pasir  besi    dapat
dikatakan  bahwa  merupakan  oksida  logam yakni  besi,  timah  dan  silica  atau  kuarsa (Setianto,  Budy  Santosa,  2017).  Pada pengukuran  kali  ini  mengenai  kandungan mineral yang telah dilakukan di Laboratorium  BPTP  Nusa  Tenggara  Barat dengan menggunakan serangakin alat AAS untuk  mengidentifikasi  kandungan  mineral yakni  Fe  total  yang  terkandung  didalam sampel nanopartikel pasir besi.
Tabel 1. Jarak pengambilan sampel dengan kandungan mineral nanopartikel pasir besi No Jarak  Pengambilan (m) Fe Total (%) 1 3 8.28 2 6 8.79 3 9 8.85 4 12 9.07 5 15 9.74 Terlihat pada tabel di atas menujukkan bahwa  semakin  besar  jarak  pengambilan sampel  maka  semakin  meningkat  nilai  Fe total pada sampel tersebut, Ada pun  faktor yang  menyebabkan  semakin  meningkatnya logam Fe yaitu warna pasir. Semakin hitam warna  dari  sebuah  pasir,  menandakan konsentrasi  logam  Fe  yang  makin  tinggi (Cahyono, Wijaya & Arivah, 2017).
Hasil  ini    sesuai  dengan  penelitian yang dilakukan oleh Didik & Wahyudi (2020) yang  meneliti  mengenai  pasir  besi  Pantai Telindung.  Berdasarkan  hasisl  analisis menggunakan  AAS,  konsentrasi  Fe  dalam sampel sebesar 8,7 ppm pada sampel yang disintesis  dengan  menggunakan  metode metode Solid  State  Reaction sedangkan konsentrasi Fe pada sampel yang disintesis dengan menggunakan metode kopresipitasi sebesar 12,9 ppm.
Gambar 2. Hubungan antara Jarak Pengambilan dengan Nilai Resistivitas
Berdasarkan Gambar 2 tampak bahwa semakin  besar  jarak  pengambilan  sampel maka  semakin  meningkat  nilai  resistivitas dari  suatu  sampel  nanopartikel  magnetit yang berbahan dasar pasir Pantai Telindung Kabupaten  Lombok  Timur,  Akan  tetapi semakin  tinggi  nilai  resistivitas  suatu material  maka  akan  semakin  sulit  bahan tersebut  dialiri  arus  listrik.  Sesuai  ilustrasi diatas yang membahas nilai resistivitas yang semakin  meningkat  menandakan  bahwa
nilai resistivitas sangat dipengaruhi oleh nilai tegangan,  yakni    semakin  kecil  nilai tegangan  keluaran,  maka  semakin  besar nilai  resistivitasnya,  karena  nilai  tegangan keluaran  berbanding  terbalik  dengan  nilai resistivitas  (Cahyono,  Wijaya  &  Arivah, 2017).  Selain  itu  ada  pun  faktor  yang menyebabkan  semakin  miningkatnya  nilai dari  resistivitas  pasir  besi  yaitu  ukuran  dari sebuah bulir pasir besi (Fitrah Ningsih et al. , 2019).
Gambar 3. Hubungan Jarak Pengambilan Sampel dengan Nilai Dielektrisitas
Gambar  3  menunjukkan  grafik hubungan  jarak  pengambilan  dengan  nilai konstanta dielktrik. Tampak bahwa semakin besar  jarak  pengambilan  sampel  maka semakin  tinggi  nilai  konstanta  dielektrik nanopartikel  magnetite  yang  berbahan dasar  pasir  pantai  Telindung  Kabupaten Lombok  Timur.  Semakin  tinggui  nilai konstanta dielektrik suatu bahan, membuktikan bahwa semakin besar kemampuan  bahan    tersebut  untuk menyimpan energi listrik (Cahyono, Wijaya &  Arivah,  2017).  Peningkatan  dari  nilai konstanta  dielektrik  diakibatkan  semakin besar jarak maka  senyawa ini mengalami magnetisasi sehingga  menurunnya medan listrik  efektif  di  antara  plat.  Akibatnya kapasitansi akan meningkat dan konstanta dielektrik pun meningkat (Didik, 2016).
Nilai  resistivitas  dan  dielektrisitas yang didapatkan pada penelitian ini memiliki orde  yang  sama  dengan  penelitian  yang dilakukan oleh Fitrah Ningsih et  al. , (2019).
Nilai  resistivitas  dan  konstanta  dielektrik pasir  besi  yang  diperoleh  dari  kabupaten Bima juga memiliki orde yang sama dengan penelitian ini.

## SIMPULAN
Berdasarkan  hasil  pengukuran  yang telah  dilakukan  dapat  disimpulkan  bahwa semakin  semakin  jauh  jarak  pengambilan sampel atau semakin jauh pasir pantai dari bibir pantai maka  kandungan Fe pada pasir besi  yang  telah  di  sintesis  menjadi nanopartikel semakin meningkat atau semakin bagus, sehingga hubungan anatara sifat listrik yakni  resistivitas dan dielektrisitas juga  semakin  meningkat  dilihat  dari  hasil pengukuran.

## DAFTAR PUSTAKA
Andi Wiramanda, Dahlang Tahir, N. R. (n.d.). Sintesis  dan  penentuan  sifat  struktur nanopartikel ferrite (CoFe2O4)
menggunakan  metode  kopresipitasi dengan memvariasikan suhu sintesis.
Anes  Yulianingsih1),  M.  (2016).  Analisis Komposit  Fe3O4/c-SiO2  Dari  Pasir
Talaud  Dan  Pasir  Lumajang. Jurnal Inovasi Fisika Indonesia (IFI) , 05 (2), 5 – 8.
Cahyono,  Wijaya,  A.  S.,  &  Arivah,  H.  N. (2017). Analisa Kualitas Semen Melalui Pengukuran. Jurnal  Rekayasa  Energi Manufaktur , 2 (2), 57 –61.
Didik,  L.  A.  (2016).  Pengaruh  Pemberian Medan  Magnet  Terhadap  Konstanta Dielektrik Material AgCrO2. KONSTAN, 2 (1), 1 –5.
Didik,  Lalu  A.,  Wahyudi,  Muh.  (2020).
Analisa Kandungan Fe dan Karakteristik  Sifat  Listrik  Pasir  Besi Pantai Telindung yang Disintesis Dengan Beberapa Metode. Indonesian Physical Review, 3(2), 64 - 71
Fitrah Ningsih, Fitrianingsih, L. A. D. (2019).
Analisis  Pengaruh  Lama  Penggerusan terhadap  Resistivitas  dan  Konstanta Dielektrik  pada  Pasir  Besi  yang disintesis  dari  Kabupaten  Bima  Fitrah. Indonesian Physical Review , 2 (3), 92 –
98.
Gulita,  N.,  Trihandaru,  S.,  &  Shanti,  M.
(2015).  Identifikasi  Sifat  Dielektrik Pisang  pada  Tingkat  Kematangan Berbeda  dengan  Rangkaian  RLC. Radiasi:  Jurnal  Berkala  Pendidikan Fisika , 6 (2), 1 –7.
Lamburu, A. A., Syafri, I., Yuningsih, E. T., & Utara, H. (2017). Karakteristik mineralogi  endapan  pasir  besi  di daerah galela utara kabupaten halmahera utara provinsi maluku utara. Bulletin of Scientific Contribution , 15 (2),
151 –160.
Muflihatun, S. S. dan E. S. (2015). Sintesis
Nanopartikel  Nickel  Ferrite  (NiFe2O4) dengan  Metode  Kopresipitasi  dan Karakterisasi  Sifat  Kemagnetannya. Jurnal Fisika Indonesia No: , XIX (November), 20 –25.
Mustawarman,  Heriansyah,  E.  S.  (2015). Kajian  Sifat  Dielektrik  pada  Lempeng Nanopartikel  Magnetit  (Fe3O4)  yang dienkapsulasi dengan Polyvinyl Alcohol (PVA). Jurnal Fisika Indonesia ,
XIX (1410 –2994), 34–37.
Nengsih,  S.  (2018).  Potensi  Nanopartikel
Magnetit  Pasir  Besi  Lampanah  Aceh
Besar  Melalui  Studi  Kajian  Teknik Pengolahan, Sintesis Dan Karakteristik
Struktur. CIRCUIT: Jurnal Ilmiah
Pendidikan  Teknik  Elektro , 2 (1),  2. https://doi.org/10.22373/crc.v2i1.3246
Noor, S., Muhammad, S., Azid, A., Shirwan, M., & Sani, A. (2018). Heavy metals in the air : Analysis using Instrument , air pollution  and  human  health-a  review Heavy metals in the air : Analysis using Instrument  ,  air  pollution  and  human health  -  a  review. MJFAS , 14 (4). https://doi.org/10.11113/mjfas.v14n4.9
67
Rahmi, R. dan Y. D. J. (2018). Analisis Sifat Listrik  Nanokomposit  Fe3O4/PVDF Yang  Disinteis  Dengan  Metode  SOL GEL  Untuk  Aplikasi  Elektroda  Bateri Lithium Ion. Pillar of Physics , 11 (2), 73 – 80.
Rina,  Baiq  Safitri,  A.  (2018).  Analisis Kandungan  Mineral  Tembaga  (Cu)
Yang  Terdapat  Pada  Struktur  Batu Tambang  Dengan  Metode  Atomic Absorpation  Spectrofotometer  (AAS).
Jurnal  Kpendidikan  Fisika  “Lensa,”
6 (2), 82 –85.
Saniah, Purnawan, S., & Karina, S. (2014). Karakteristik  dan  kandungan  mineral
pasir pantai Lhok Mee , Beureunut dan Leungah, Kabupaten Aceh Besar, 3 (3), 263 –270.
Saputro,  H.  (2016).  Pendeposisian  Besi pada  Subtrat  Alumunium  dengan Metode  Sputtering  Terhadap  Variasi Suhu. Journal of Physical Science and Engineering , 1 (1), 30.
Setianto,  Budy  Santosa,  D.  H.  and  C.  P.
(2017). No Title. Eksakta , 18 (2).
Sobirin,  M.,  Rosita,  N.,  Fitriawan,  M., Usriyah,  F.,  Faizal,  R.,  &  Yulianto,  A.
(2016). Sintesis Nanokomposit Stronsium Ferit-keramik Porselin
Alumina  sebagai  Peningkat  Struktur Dielektrik  Kapasitor  Berbahan  Dasar Pasir  Besi  Mohamad. Journal  of Creativity Students , 1 (1), 1 –6.
Susilawati,  A.  D.  (2018).  Jurnal  Pendidikan Fisika  dan  Teknologi  Volume  4  No.1, Juni  2018. Jurnal  Pendidikan  Fisika Dan Teknologi , 4 (1), 49 –55.
Tamuntuan, G., Tongkukut, S., & Pasau, G. (2017).  Analisis  Suseptibilitas  Dan Histeresis  Magnetik  Pada  Endapan Pasir  Besi  Di  Sulawesi  Utara. Jurnal MIPA UNSRAT , 6 (2), 105 –108.
.